Einzelne Mineralien. 



-29- 



Wasserverlust : 1,07 °/ n im Exsiccator nach 7 Tagen ; 1,84 % De i 75° ; 

 3,73 ° /o bei 115-120°; 4,97% bei 180°; 9,93 °/ bei 245°; 12,92 °/ bei 

 340—345° ; 14,98 % Glühhitze. Das bei irgend einer Temperatur verlorene 

 Wasser wird bei niederer Temperatur ganz oder theilweise wieder auf- 

 genommen, ausser nach dem Glühen. Wir haben es hier offenbar mit 

 einem Si 0,-reichen Desmin zu thun , während eine frühere Analyse von 

 Grattarola und Sansoni von einem anderen Elbaner Desmin, die ergab: 

 19,23 H 2 0, 52,34 Si0 2 , 16,94 A1 2 3 , 9,22 CaO, 0,41 Mg 0, 1,80 K 2 + Na 2 0, 

 Sa. 99,94, eine Si0 2 -ärmere Varietät darstellt. Alle 3 Varietäten lassen 

 sich, nach dem Vorgange von Clarke, auf die Formel zurückführen: 



Desmin Foresit 

 £_ Ä1 Si0 4 =Al 

 11^X=H / / A1 (OH) 2 



Ca< X=Ca \ H 



A1 /^— rr Si0 4 =H 2 



\X=A1 Ca <.. Ca + 7 H 2 



/ Si 3°VAl(OH) 2 

 Al^Si 3 O s ^Al(OH) 2 



Si 3 8 =Al 



IV 



wo X = [SiOJ oder [Si 3 8 ]. Es ist für jene 3 Desminvarietäten : 



typischer Si 2 -reicher Si 2 -armer 

 [Si OJ : [Si 3 O s ] =1:1 =1:2 =2:1 



Foresit bildet wie der Desmin stets Krusten, aber im Gegensatz 

 zu diesem von rein schneeweisser Farbe, fast stets auf Turmalin, zuweilen 

 auch auf Orthoklas und Quarz : findet sich auch in sehr dünnen Täfelchen. 

 G. = 2,09 (gegen 2,405 beim Desmin). Es sind also trotz grosser Ähnlich- 

 keit in krystallographischer und optischer Beziehung erhebliche Differenzen 

 vorhanden, die sich auch in der Zusammensetzung aussprechen : (I) (II) Ana- 

 lysen des Verf., (III) Mittel dieser, ferner die Analysen von G. vom Rath (IV) 

 und von Sansoni (V). 





I 



II 



III 



IV 



V 



VI 



H,0 . , 



. . . . 17,01 



16,32 



16,66 



15,07 



17,06 



15,83 



Si0 2 . . 



. . . 49,22 



48,65 



48,93 



49,96 



49,47 



48,98 



A1 9 Ö 3 . 



. . . 27,45 



27,67 



27,56 



27,40 



24,41 



27,62 



MgO. 









0,40 



Spur 





CaO . 



. . . . 5,01 



5,31 



5,16 



5,47 



8,33 



7,57 



K>0 . 





Spur 



Spur 



0,77 ) 



0,46 





Na 2 



. . . . 1,14 



1,14 



1,14 



1,38 / 









99,83 



99,09 



99,45 



100,45 



99,73 



100,00 



Die 



Analyse des 



Verf. führt 



zu der 



Formel: 



12 Si0 2 



,4A1 2 ; 



2 Ca (Na 2 0) . 13 H 2 , der die Zahlen unter VI entsprechen und die der 

 Formel von G. vom Eath sehr nahe steht, von dieser sich nur durch 

 1 Mol. Krystallwasser mehr unterscheidend. Für den Wasserverlust ergab 



